Wüvrrr: Zur Morphologie des Natronsalpeters. 881 
Die Versuche ergaben sich aber schwerer anstellbar, als ich er- 
wartete. Die durch Schnitt erhaltenen Flächen oR (vergl. S. 145, 
Abs. 3) und die durch Pressen erhaltenen Flächen oo P2 (a.a.O. Abs. 4,5) 
gehen sehnell beim Weiterwachsen der Krystalle verloren, indem sich 
'asch zahlreiche kleine Fortwachsungen bilden, die nur durch Rhom- 
boederflächen begrenzt sind. 
Die Zwillinge nach —#R, die durch Schnitt erhalten sind, 
wachsen leicht weiter, und zwar nicht so lamellär, wie sie bei der 
künstlichen Bildung entstanden sind. Die dünnen eingeschlossenen, 
nicht in Zwillingsstellung befindlichen Lamellen, die am freien Ende 
oft einen treppenförmigen Aufbau des künstlich in Zwillingsstellung 
verschobenen Theils bedingen, werden schnell überwachsen durch 
Lamellen, die sich auf der Oberfläche der dieken in Zwillingsstellung 
befindlichen Lamellen bilden. Hiermit hängt auch die Thatsache zu- 
sammen, dass es mir nie gelang, natürliche Zwillinge mit lamelligem 
Aufbau zu beobachten. Wenn solche bei der Anfangskrystallisation 
sich bilden würden, so ginge ja doch der lamelläre Aufbau verloren 
wegen der Tendenz des Natronsalpeters, parallel den Rhomboeder- 
flächen lamellär weiter zu wachsen. 
Von Interesse schien es mir auch zu untersuchen, ob die Tren- 
nungsfläche —+R, nach der sich künstliche Zwillingsansätze abspalten 
lassen (a.a.O. S.144 unten), als eine versteckte Structurfläche der In- 
dividuen des Natronsalpeters oder als Zwillingsgrenzfläche auf- 
zufassen sei. 
Da die durch Abspalten erhaltenen gut spiegelnden Flächen —4R 
nicht einheitlich sind, war eine Untersuchung der Fortwachsthumsart 
schlecht ausführbar. Soweit meine Versuche erkennen liessen, lagern 
sich auf den Flächen —#R derartig neue Substanzschichten ab, dass 
dieselbe nur als Zwillingsgrenze, nicht als versteckte Spaltungsrich- 
tung durch eins der plattenförmigen Subindividuen des künstlich in 
Zwillingsstellung gebrachten Ansatzes anzusehen ist. 
IX. Die Fabrikproducte. 
Da ein Theil des Natronsalpeters, wie des Borax, Blutlaugen- 
salzes u.s. w., noch immer vom Handel als »grobsteinig« gewünscht 
wird, hatte ich mehrfach Gelegenheit, grosse Fabrikkrystalle zu unter- 
suchen. Da die stark concentrirten Lösungen einer 1-2 wöchent- 
lichen Abkühlungskrystallisation überlassen werden, so entstehen durch- 
weg blätterige Wachsthumsformen mit paralleltheiligem Aufbau (wie 
oben S. 728 unten angegeben war), nur da, wo die Lamellenschichten 
Sitzungsberichte 1896. 82 
